215 



wie abgerieben und bestäubt. Dieser Staub ist eine Verwlttenmgserseheinunn;. er 

 ist schneeweiss und lässt sich zum Theil abwischen, während der Bernstein be- 

 kanntlich eine fest anhaftende dunkel aussehende Verwitterungsschicht trägt. 



Die Härte des Gedanits ist IV2 l^is 2, er ist mithin weicher, als Bernstein, 

 splittert beim Schneiden und Brechen leicht, der Bruch ist muschlig und stark- 

 glän2end. Sein specifisches Gewicht ist 1.058—1,068. Erwärmt trübt sich der 

 Gedanit allraälig und nimmt schliesslich ein vollständig milchiges Aussehen an. 

 Bei 180« C, bei einigen Stücken schon bei 140« C, fängt er an, blasig aufzu- 

 gehen, bald darauf schmilzt er und wird dünnflüssig, indem er Dämpfe ausstüsst, 

 welche dem des Bernsteins gleichen, aber kein stechendes Gefühl auf der Schleim- 

 haut der Käse und des Schlundes hervorruien. Der Gedanit enthält keine Bern- 

 steinsärure. 



In erwärmtem Aether lösen sich 40 bis 52 pCt. auf, in erwärmtem Al- 

 cohcl 18 bis 25 pCt.; Aether löst aus dem mit Alcohol erschöpftem Eückstande 

 noch 20 bis 24 pCt. auf. Dieser letztere nur in Aether lösliche Theil des Geda- 

 nits stellt, gut ausgetrocknet, einen weissen krümlichen Körper vor, welcher bei 

 einer Temperatur von 162« C. weicli wird und bei 170« C. unzersetzt zu einer 

 durchsichtigen terpenthinähnliehen jMasse zusammenschmilzt. Das in Alcohol lös- 

 liche Harz erweicht schon bei einer Temperatur von wenig unter 100« C. Beide 

 Harze zeigen in ihrer äusseren Beschaffenheit die grösste Aehnlichkeit mit einigen 

 noch heute vorkommenden Harzen, z. B. dem Mastix. Gegen Terpenthinöl ver- 

 hält sich der Gedanit noch leichter löslich als Bernstein, in Chloroform sind 34 

 pCt. lösHch. 



Die Asche beträgt 0,06 pCt. und enthält Kalkerde, Ivieselsäure, Schwefel- 

 säure und Eisenoxyd. 



Die organische Elementaranalyse ergab, dass der Gedanit zusammenge- 

 setzt war aus: 



81,01 pCt. Kohlenstoff, 

 11,41 pCt, Wassertroff; 

 7,33 pCt. Sauerstoff; 

 0,25 pCt. Schwef el. 

 100,00. 



Die Aschenbestandtheile von 0,06 pCt. kamen bei dieser Analyse in Ab- 

 rechnung. Der Schwefel war, wie beim Bernstein, an organische Substanz ge- 

 bunden und gilt hier dasselbe, was ich beim Bernstein darüber sagte. 



Durch Reiben wird der Gedanit, ebenso wie Bernstein, negativ elektrisch. 



Nach vorstehenden Ermittelungen unterscheidet sich der Gedanit somit 

 vom Bernstein durch einen geringeren Gehalt an Sauerstoff, geringere Härte, 

 niedrigerem Schmelzpunkt, leichtere Löslichkeit in Aether und anderen Lösungs- 

 mitteln und durch den INIangel an Bernsteinsäure. 



Von den heute producirten Harzen und dem fossilen Copal unterscheidet 

 er sich durch einen Gehalt an organisch gebundenen Schwefel, höheren Schmelz- 

 punkt, durch grösseren Widerstand gegen Lösungsmittel und den bernsteinähn- 

 lichen Geruch beim Erhitzen. 



Von der o-rossen Anzahl Retinalithe, welche in der Braunkohleuformation 



